den Beobachtungen wurden für jede Einstellung des Mikroskops wenigstens 
15 Ablesungen vorgenommen. Außerdem wurden bei jedem Stücke an ver- 
schiedenen Stellen zwei verschiedene Untersuchungen angestellt. Stimmten 
diese ohne weiteres gut überein, so wurde der Mittelwert von ihnen genommen 
und als solcher aufgeführt. Waren weitere Messungen notwendig, so wurde 
das schließlich als arithmetisches Mittel aus ihnen erhaltene Resultat mit 
einem Fragezeichen versehen. 
Ganz frischer, für die Untersuchung eben geschnittener Stein gab folgende 
Ergebnisse (Tabelle 1) : 
Tabelle 1. 
Nr. 
Dicke der Platte 
in mm 
Spez. Gewicht 
1 Brechungsindex 
1 
3,60 
1,0642 
! 1,517 (?) 
2 
3,56 
1,0615 
1,518 (?) 
3 
6,19 
1,0739 
1,516 (?) 
4 
8,22 
1,0754 
1,524 
5 
— 
1,0505 
1,53774 
Die angegebenen spezifischen Gewichte stellen in allen Fällen das Mittel 
aus zwei gut übereinstimmenden Werten dar, die auf den leeren Baum und 
eine Temperatur von -f- 4 0 C. reduziert wurden. Die ersten vier der in Tabelle 1 
angeführten Werte gelten für licht gelb gefärbten Succinit, der auf einer 
Biskuitplatte einen zart gelblichweißen Strich gab. Der Mittelwert für den 
Brechungsquotienten des vollständig frischen Steins ist also gleich 1,519, während 
der für das Eigengewicht desselben Materials 1,0663 beträgt. Bei vier anderen, 
ebenfalls vollständig isotropen und frisch hergestellten Succinittäfelchen ergab 
sich die mittlere Dichte d = V 4 (1,0670 + 1,0652 + 1,0692 + 1,0650) 
— 1,0666, so daß man den Mittelwert für alle untersuchten Stücke reinsten 
Bernsteins zu 1,0665 ansetzen darf, während die äußersten Grenzen bei 1,0615 
und 1,0754 liegen. — Die unter Nr. 5 angeführten Werte sind die von 
Istrati am Rumänit ermittelten, wobei das spezifische Gewicht die bereits 
oben erwähnte Reduktion erfahren hat. Wie ein Blick auf das gesamte Täfel- 
chen lehrt, lassen sie sich in keiner Weise mit den für Succinit gefundenen 
in Einklang bringen. 
Die für das spezifische Gewicht des frischen Succinit gefundenen Zahlen- 
werten stimmen mit den von Berzelius angeführten ziemlich gut überein, sie 
liegen nach diesem Forscher zwischen 1,065 und 1,070. Nach Aycke 1 ) be- 
trägt dieser Wert für die heller gefärbten Stücke 1,0672. 
Der Luft und dem Lichte ausgesetzt, färbt sich der frische Stein bald 
dunkler, er wird an seiner Oberfläche zuerst goldgelb, dann geht er durch tiefere 
Farbentöne zu dunkelgoldgelb und schließlich zu dunkelrot über. Dieser Wechsel, 
0 Aycke, Joh Ohr.: Fragmente zur Naturgeschichte des Bernsteins. Danzig 1835, 
S. 67 Anm. 
